TCVN6287:1997

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6287:1997 về Thép thanh cốt bê tông - Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6287 :1997 ISO 10665 : 1990 THÉP THANH CỐT BÊ TÔNG - THỬ UỐN VÀ UỐN LẠ I KHÔNG HOÀN TOÀN Steel bars for rein f orcement o f concrete - Bend and rebend tests Lời nói đ ầu TCVN 6287 :1997 hoàn toàn t ươ ng đương với ISO 10065 : 1990. TCVN 6287 : 1997 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép bi ê n soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượ ng đ ề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi tr ườn g ban hành TCVN 6287 :1997 THÉP THANH CỐT BÊ TÔNG - THỬ UỐN VÀ UỐN LẠ I KHÔNG HOÀN TOÀN Steel bars for rein f orcement o f concrete - Bend and rebend tests 1. Phạm vi áp dụng Ti ê u chuẩn này qu y định các qu y tr ì nh thử uốn và thử uốn lại không hoàn toàn thép thanh c ố t b ê tông. M ục đích của phép thử uốn lại không hoàn toàn là để xác định các tính chất h óa già của th é p thanh xu ấ t hiện ...... biến dạng dẻo. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn ISO 7438 :1985 Vật li ệ u kim loại - Thử uốn. 3. Nguyên tắc thử Thử u ố n bao g ồ m biến dạng dẻo mẫu thử bằng cách uốn không có sự thay đổi h ư ớng của tải trọng cho đ ến khi đạt được một góc uốn qu y định. Các tính ch ấ t h óa già đ ượ c kiểm tra bảng phép thử uốn lại không hoàn toàn bao gồm uốn, tiếp theo là nh iệt luyện và uốn mẫu trở v ề hình dạng ban đ ầ u. 4. Ký hiệu Các ký hiệu dùng trong tiêu chuẩn này đ ượ c qu y định trong bảng 1 và minh h ọa ở h ì nh 1, hình 2 và hình 3. B ả ng 1 K ý hiệu Tên gọi Đơn v ị a Chiếu d ầ y của gối uốn Milimet d Đ ườ ng kính của mẫu thử Milimet D Đ ườ ng kính của trục l õ i Milimet µ Góc uốn Độ d Góc uốn lại Độ 5. Thiết bị thử Thiết bị thử bao g ồ m các phần sau đây 5.1. Thiết b ị thử uốn 5.1. 1 . M ộ t ví dụ v ề thiết bị thử uốn được n ê u trên hình 1. Hệ th ố ng này bao g ồ m các ph ầ n chính sau đỡ. gối uốn, trục mang. Hình 1 ch ỉ ra m ột cấu hình khi gối uốn và trục đỡ còn trục mang được chốt lại. Cũng có thể trục mang và trục đ ỡ hoặc trục l õ i được ch ốt lại . 5.1.2. Thử uốn cũng có thể được thực hiện b ằ ng một máy th ử vạn năng mi ê u tả trong ISO 7438. H ì nh 1 - V í dụ v ề thiết bị thử uốn 5.2. Thiết bị th ử uốn l ại không hoàn toàn Một v í d ụ v ề thiết bị thử uốn lại không hoàn toàn đ ược n ê u ra tr ê n h ì nh 2. Góc uốn v à góc uốn lại đ ư ợc miêu tả trên h ì nh 3. H ì nh 2 - V í dự v ề thi ế t b ị thử uốn l ạ i không hoàn toàn 1) Vị trí ban đ ầ u 2) Vị trí sau thao tác mi ê u tả trong 6.1.3 3) Vị trí sau th a o tác m iê u tả trong 6.2.3 H ì nh 3 - Thử uốn và uốn lạ i không hoàn toàn - Góc uốn và uốn l ại 5.3. H óa già biến dạng của mẫu thử đ ể uốn lại không hoàn toàn Một lò s ấ y hoặc nước sôi có th ể được dùng để hóa già biến dạng. Nhiệt đ ộ của lò sấy được kiểm tra b ằ ng nhiệt k ế , tuy nhi ê n, không yêu cầu phải kiểm tra nhiệt đ ộ n ư ớc sôi. 5.4. Dụng cụ để đo góc uốn Góc uốn có thể được đo b ằ ng thước đo góc. 6. Quy trình thử 6.1. Thử uốn 6.1.1. Phép thử được tiến hành trong khoảng nhiệt độ từ 10 o C đ ế n 35°C. 6.1.2. M ẫ u thử sẽ được uốn tr ê n một g ố i uốn. Góc uốn ( µ ) và đường kính gối uốn (D) phả i tuân th ủ các tiêu chuẩn sản phẩm có liên quan. 6.1.3 . Uốn phải th ự c hiện với t ố c độ k hông v ượ t quá 20° trong một giây. M ẫ u thử phải được kiểm tra cẩn th ận v ề các v ế t n ứ t và vết rạn b ằ ng mắt thường. 6.2 . Thử uốn lạ i khống hoàn toàn 6.2.1. M ẫ u thử đ ư ợc uốn tr ê n một gối u ố n. Góc uốn ( µ ) và đ ường kính gối uốn (D) phả i tuân theo ti ê u chu ẩn sản phẩm li ê n quan . Thử uốn đ ư ợc tiến hành trong khoảng nhiệt độ từ 10°C đến 35°C. 6.2.2. Mẫu thử bị u ố n được hóa già biến dạng ở 100°C và gi ữ ở nhiệt độ này ít nh ấ t 30 phút. Sau khi l àm nguội tự do trong không khí đến nhiệt độ trong khoảng từ 10°C đến 35°C nó sẽ bị uốn lại từ từ đến một . ....... qu y định ( d ). 6.2.3. Việc uốn lại được ti ế n hành với t ố c độ không v ượ t quá 20° trong một giây. M ẫ u thử s ẽ đ ược kiểm tra cẩn thận v ề các v ết nứt và vết rạn b ằ ng m ắ t t hườ ng 7. Biên bản thử Bi ê n bản thử phải bao g ồ m các thông tin sau đây: a) trích dẫn tiêu chuẩn này; b) miêu tả m ẫ u thử; c) loại thép, hình dạng, chi ề u dài và đ ư ờng kính danh nghĩa của mẫu thử; d) đư ờ ng kính trục l õ i; e) góc uốn và góc u ố n lại: f ) kết quả kiểm tra.